Катодное осаждение цинк-никелевых покрытий из низкоконцентрированного аммиачно-хлоридного электролита с высоким содержанием глицина
Authors: Козадеров Олег Александрович , Тинаева Ксения Евгеньевна , Тинаева Алина Евгеньевна , Бурляев Дмитрий Викторович 
Published: October 2020

Установлены кинетические закономерности синтеза, химический состав и морфология цинк-никелевых покрытий, электролитически получаемых из низкоконцентрированных (0.04 М ZnCl2, 0.08 M NiCl2) аммиакатных и аммиакатно-глицинатных хлоридных растворов. С применением нестационарных электрохимических методов (циклическая вольтамперометрия, вольтамперометрия с линейной разверткой потенциала) найдено, что катодное осаждение сплавных Zn–Ni покрытий независимо от наличия глицина в аммиачно-хлоридном электролите лимитируется диффузионным массопереносом ионов, электрохимическое восстановление которых (стадия переноса заряда)является необратимым. Введение глицина в электролит в относительно высокой концентрации (0.3 М) способствует получению более гладких покрытий, что подтверждается методом растровой электронной микроскопии. При этом по данным рентгеноспектрального микроанализа атомная доля никеля в потенциостатически осаждаемом покрытии повышается в среднем на 9.7 %. Вероятно, изменение химического состава является причиной существенного снижения (в среднем на ~15 %) выхода по току при добавлении глицина в электролит, поскольку способствует ускорению побочной катодной реакции выделения водорода.

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Шеханов Р. Ф., Гридчин С. Н., Балмасов А. В.Электроосаждение цинк-никелевых покрытий изщелочных комплексных электролитов. ИзвестияВУЗОВ. Сер. химия и хим. технология. 2016;59(1):51–53. DOI: https://doi.org/10.6060/tcct.20165901.52962. Мамаев В. И. Функциональная гальванотех-ника. Киров: ВятГУ; 2013. 208 с.3. Гаевская Т. В., Цыбульская Л. С., Бык Т. В.Формирование, структура и свойства электрохи-мически осаждаемых цинк-никелевых сплавов.Химические проблемы создания новых материа-лов и технологий. 2003;(2): 100–110. Режим досту-па: http://elib.bsu.by/handle/123456789/316384. Баптишта Э., Прайкшат П., Рёш М., Серов А. Н.Защитные покрытия сплавом цинк-никель. Галь-ванотехника и обработка поверхности. 2012;(1):29–31. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=175882845. Майзелис А. А., Артеменко В. М., Байрач-ный Б. И, Любимов, А. И., Прогляда С. А., КаплунА. В. Электроосаждение функциональныхцинк-никелевых пленок. Современные электрохи-мические технологии и оборудование: Материалымеждународной научно-технической конферен-ции, 28–30 ноября 2017, Минск. Минск: БГТУ; 2017.с. 190–193. Режим доступа: https://elib.belstu.by/handle/123456789/238376. Гамбург Ю. Д., Зангари Дж. Теория и практи-ка электроосаждения металлов. М.: БИНОМ. Лабо-ратория знаний; 2015. 438 с.7. Штин С. В., Габидулин В. В., Юсупова Л. И.Исследование состава и структуры цинк-никелевыхпокрытий, осажденных из слабокислого электро-лита на железный подслой. Вестник ЮУрГУ. Сер.Металлургия. 2016;(4): 147–153. DOI: https://doi.org/10.14529/met1604178. Бобрикова И. Г., Чёрная Е. В. Закономерностиэлектроосаждения сплава цинк-никель в аммиа-катных элеткролитах. Известия ВУЗОВ. Сер. техни-ческие науки. 2011;(5): 112–115. Режим доступа:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=170271169. Березин Н. Б., Гудин Н. В., Филиппова А. Г.,Чевела В. В, Межевич Ж. В., Яхьяев Э. Д., Сагде-ев К. А. Электроосаждение металлов и сплавов изводных растворов комплексных соединений. Ка-зань: изд-во Казан. гос. технол. ун-та; 2006. 276 с.10. Elkhatab F., Sarret M., Miiller C. Chemical andphase compositions of zinc + nickel alloys determinedby stripping techniques. J. Electroanal. Chem.1996;404(1): 45–53. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0728(95)04359-411. Дамаскин Б. Б., Петрий О. А., Цирлина Г. А.Электрохимия. М.: Химия; 2001. 624 с.